360 A. D. VAN RIEMSDIIK, COMPOSITION CHIMIQUE 
aussi des principes réducteurs, par exemple les particules de charbon 
en ignition qui communiquent à la flamme sa propriété lamineuse. 
On peut donc se représenter que, dans des circonstances favorables, 
il se réduit plus d'oxyde de cuivre à la surface des bandes ou des 
flans qu'il ne s’en forme, de sorte qu’en définitive, au lieu d’une 
augmentation de poids, on observe une diminution, ainsi que l’a 
montré la pesée après le 4me recuit. On s'explique aussi, de cette 
manière, pourquoi une partie des flans offrent une surface grise, 
presque noire (par l’oxyde de cuivre), une autre partie, au con- 
traire, une surface rougeâtre (par le cuivre réduit). Dans le premier 
cas, la flamme du four à recuire a exercé une action oxydante, 
dans le second, une action réduetrice. Cette réduction, toutefois, 
est très superficielle et incapable de ramener tout l’oxyde de cuivre 
à l’état métallique, comme j'ai pu m'en assurer dans un grand 
nombre d'essais de réduction par l'hydrogène. Lorsqu'on recuit 
l’alliage monétaire dans l'air pur, à l'abri du contact des gaz 
du fourneau, la quantité d'oxygène absorbé est beaucoup plus 
considérable. 252,039 gramm. d’une bande ne contenant pas 
d'oxygène, chauffés au rouge dans un tube de porcelaine (ouvert 
aux deux côtés), fixèrent 0,599 gramm. ou 2,37 mill. La première 
application de la chaleur rouge donna lieu à la plus forte ab- 
sorption d'oxygène (0,85 mill.); les applications suivantes (au 
nombre de six, en tout) en fixèrent de moins en moins (0,39 — 
0,18 mill.). Il n’est pas nécessaire que le cuivre se trouve im- 
médiatement à la surface, pour qu'il soit attaqué par l'oxygène 
de l'air. Car, en faisant rougir à l'air 151,4855 gramm. de frag- 
ments de pièces de 21 florins, blanchies et privées d'oxygène, 
On Constata une absorption de 0,179 gramm. ou 1,17 mill. d'oxygène, 
qui avait pénétré à travers la couche superficielle d'argent pur. 
Revenons aux flans recuits cinq fois. 32 de ces flans, pesant 
800,539 gramm., furent chauffés dans l'hydrogène (deux essais), 
ce qui occasionna une perte de poids de 0,298 gramm. ou 0,36 mill. ; 
cette perte était due exclusivement à de l’oxygène, car la minime 
quantité de soufre qui existait dans si flans, 0,01 mill. environ, 
peut être négligée. 
